Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 205 



daC dieser Spinnstoff in der Folge auch in der europaischen Industrie 

 festen FuB fassen werde. 



Unter den 57<r/-Arten scheint S. retusa die wichtigste zu sein. 

 Sie liefert einen Bast, welcher zu Seilerarbeiten verwendet wird. Diese 

 Pflanze ist in Indien hiiufig und wurde in neuerer Zeit in Queensland 

 (Queensland hemp), in Nord- und Sildamerika eingefiihrt. In Venezuela 

 heiBt die Pflanze Escoba. Der Queensland -Hanf wird nicht nur zur 

 Herstellung von Seilen, sondern auch in der Papierfabrikation ange- 

 wendet 1 ). Der von mir untersuchte Bast von S. retusa 2 ) bildet 0,8 1 m 

 lange, teils faserformige, teils bandartige, bis 6 mm breite Stiicke. Die 

 breiteren Baststreifen sind von spaltenfurmigen, schon fur das freie Auge 

 erkennbaren Hohlraumen durchsetzt (Fig. 47 p. 206). Dieselben ruhren von 

 Bastmarkstrahlen her, die bei der Abscheidung des Bastes zum groflten 

 Teil zerstort wurden. Stellenweise sind in den breiteren Baststreifen 

 diese Bastmarkstrahlen noch ganz wohl erhalten und geben den be- 

 treffenden Stiicken ein kreidiges Aussehen. Die Farbe der Faser gleicht 

 jener von frisch angeschnittenem WeiCbuchenholz (Carpinus betuhis). 

 Der Bast dieser Pflanze ist glanzlos und selbstverstandlich auch die 

 Faser 3 ). Die Festigkeit der Faser ist eine betrachtliche, indern selbst 

 Faserstucke, die nur eine Breite von 0,5 mm haben, sich nur sehr 

 schwer zerreifkn lassen. 



Im lufttrockenen Zustande fuhrt die Faser 7,49 Proz. Wasser. Im 

 mit Wasserdampf gesattigten Raume steigert sich bei mittlerer Tempe- 

 ratur der Wassergehalt bis auf 1.7,11 Proz. Die getrocknete Faser gibt 

 1, 90 Proz. Asche, welche nur Spuren von kristallartigen Bildungen fiihrt. 



Jodlusung farbt die Faser brtiunlich. Stellenweise ruft jedoch 

 auJBerdem dieses Reagens eine schwarzlichgrune Punktierung hervor. 

 Diese dunkeln Punkte entsprechen, wie die mikroskopische Untersuchung 

 lehrt ; den noch unverletzten Bastmarkstrahlen, deren Zellen reichlich 

 mit Starkekornchen gefiillt sind. Letztere werden durch die Jodlosung 

 blau, die umschliefienden Zellwande hingegen tief gelb bis braunlich 

 gefarbt, wobei ein dunkles, schmutziges Griin als Mischfarbe entsteht. 

 Auf Zusatz von Schwefelsiiure wird die griine Farbe lebhafter. Durch 

 Kupferoxydammoniak werden die Bastbiindel anfangs grunlich, spater 

 unter betrachtlicher Quellung blaulich gefarbt. Die Wande der Bast- 

 markstrahlenzellen farben sich sofort blau und quellen rnerklich auf. 



1) Dodge, 1. c., p. 296. In Indien fuhrt diese Faserpflanze nach diesem Autor 

 auch den Namen Swet Bariala oder Sufet Bariala, womit aber wahrscheinlich auch 

 andere Sida-A.rien gemeint sind. 



2) Vgl. Wiesner, Ind. Faserpfianzen, p. 2, -10 und II. 



3) Der Bast einiger anderen Sida-krien (z. B. S. tiliaefolia) soil seidenglanzend 

 sein (vgl. Royle, 1. c., p. 262). 



